t:>(> 



H. XV. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



remarqué à propos de la fig. 1, V, ces faits se laissent aisément déduire 



de la figure. Tout ce qu'il importe encore de relever, c'est qu'au point 

 maximum de la courbe de solidification, on a Cs = Cl, de telle sorte 

 qu'en ce point le mélange se solidifie en une substance homogène; à 

 droite et à gauche de ce point le différence entre 6s et Cl augmente, 

 puis diminue. 



A toutes les autres températures, C.,$ n'est pas égal 

 à Cl, mais à gauche du maximum la masse fondue 

 est plus riche en A, à droite du maximum plus riche 

 en B que les cristaux mixtes coexistants. Ceci con- 

 corde aussi avec la règle de la page 419, mais non 

 avec celle de la pag. 422. 



Il n'a pas été constaté jusqu'ici d'exemple cer- 

 tain, qui se laisse rapporter à ce type. Peut -être en 

 est-il ainsi du système plomb, thallium. 



E 



3 e type. 



La eourhe de solidification continue présente 

 un minimum. 



Ce troisième cas se réalise, quand la courbe 

 Ç -liquide présente la courbure la plus considérable, 

 de telle manière que la courbe Ç-solide n'est pas 

 encore descendue entièrement au-dessous de la 

 courbe Ç-liquide, quand il y a déjà eu contact aux 

 deux extrémités. 



La fig. 5, I représente l'état des choses au point 

 de fusion de B, II celui à une température inter- 

 médiaire entre les points de fusion de B et A; III 

 à une température un peu inférieure au point de 

 fusion de A. L'extrémité de S est déjà située plus 

 bas que celle de L, mais le milieu de la courbe S 

 est encore situé au-dessus. Cela donne de nouveau 

 deux bitangentes, et l'on a à cette température les 

 états stables suivants: mélange solide 



JR 



L 



a b 



a b 



terne. 



Ab u mélange liquide a a, mélange 



] j Heycook, Journ. Chem. Soc. 1892. 911. 



